日本塗装技術協会

ビアス酸 → β–オキシナフトエ酸(マンガン塩)を主成塗装をする前に物理的または化学的に脱脂，除錆など

分 と す るマ ル ー ン 色 の 顔 料 」 と 定 義 して い る 。 β – オ キ シの 処理を して ，塗 料の付 着性や防食 性を高 めることを 前

ナフトエ酸の略(B.0.N.)からボンマルーンという。色処理という。金属塗装では，化成皮膜処理 ＊やサンドブ

調によって赤味の強い茶色(栗色)のボンマールライト

ラスト＊があり，木材塗装などでは，素地調整，素地こ( B o n – m a r o o n L )か ら ，青 紫 味 の 強 い ボ ン マ ル ーン ダ

しらえ と よば れ て い る。

ーク(Bon–maroon D)まである。ボソマルーンメディ
アム(Bon–maroon M)はその中間の色調である。い

膜厚測定器
film thickness gauge

ず れ も顔 粉 分 散 性が 劣 り ，色 調もや や 濁 っ て い るが ，安塗膜の厚みを測る測定器の総称。

価 な割 合に濃 色 (原色 )の耐 候性お よび 耐熱 性が比 較的

塗膜は被塗物面に付着した状態にあるため，その状態よいので，油性塗料，長油性アルキド樹脂塗料，ラ ッカー(含アクリルラッカー)，や焼付型アミノアルキド樹
脂塗料などに広く用いられている。比重 1.6~1.7のまま測定できる場合と，遊離塗膜(はく離した塗膜)の場合と，塗膜を破壊(傷をつけたり，けずりとったり)して測る場合などがある。
次に各試験機とその特徴を示す。
各

種

膜

厚

計

マ
マイカ
→ 雲母(うんも)

マイクロカプセル
microcapsule
ポリマーや製膜性の物質を壁膜とする顕微鏡的大きさの容器，パッケージ，コンテナーであり物質の微粒子を
内 蔵 保 護 す る こ と が で き るも の で ，通 常 シーム レ スで 硬い薄膜からできている。塗料の例として，ビヒクル中にク ロ ム 酸 亜 鉛 を 分 散 した もの を ゼ ラ チ ン な ど で カプ セ ル
化し，その壁側に硬化剤をまぶした数百ミクロンのカプ
セ ル な ど が あ る 。 こ れ は 航 空 機 製 造 の 際 の 自 動 リベ ッ ト
打ちの可能な防錆剤であ る。お 互いに反応しやすいもの
を隔離し，長期間にわたって保存ができる効果は 2 液型の反応性塗料など，また粉体塗料などに応用すると良いと思う。

マクスウェル模型
Maxwell model
外力を受けたとき，短かい時間では弾性的に変形する

マイクロメリテックス
micromeritics
粉粒体に関する工学のことである。

が，長い時間の後には流動を起こすような粘弾性物質の挙動を表わすのに，J.C.Maxwell は次の式を提案した。ds/dt=G(dγ/dt)–S/τ)ここで，S は応力，γ はひ

前処理
pretreatment

ず み ，t は 時 間 ， G は 物 体 の 弾 性 率 ， τ = γ / G は 緩 和 時
間(η は粘性率)である。速い変形に対しては，S=Gγ
で 弾 性 に 対 す るフ ック の 法 則 が成 立 し，遅 い 変 形 に 対 し- 264 -

日本塗装技術協会ては𝑆 = 𝜂(𝑑𝛾/𝑑𝑡)で流動に対するニュートンの粘性法則が適用される。この関係は図に示すよう弾性率Ｇのばねと粘性率ηの
液体中を動くダッシュポットを直列に結合した模型で表わされ，高分子物質の力学的性
質，とくに応力緩和などの解析に都合がよ
い。

柾目
マスキング

radial surface

masking髄を含む軸方向の縦断面をいう。多くの細胞組織の集合体である木材を正確に認識するには図１に樹幹材の断面を模式的に色の塗り分けや，塗装の際の養生などのために塗料を塗る部

示すように３つの断面について知る必要がある。すなわち，樹軸分だけを露出させ，塗らないところを隠ぺいして塗料がかからなに直角に切断した面を横断面（木口），髄を含む軸方向の縦断面

いようにすることをいうものである。

を半径面（柾目），年輪に平行な縦断面を切線面（板目）という。
板目の木理はＶ形かあるいはＵ形で現われるが，柾目面の木理

マスキングコンパウンド

は平行に現われる。柾は木材の取り扱い上いくつかの呼び方がmasking compound

され，種類分けがされている。

マスキングテープの代わりにはけなどで塗りつけるもので，油のり

柾目の木取り方で平柾，矩柾といわれ，これらは板の両面に性のり状になっていて，塗装後にふきとれば容易にとれる。吹き付け塗装のときに多く用いられる。

年輪が平行して現われるもので、いずれも二方柾とも呼ばれている。また，四方柾といわれるものは，いずれの面も正常の柾目

マスキングテープの木理が出てこないもの，すなわち放射組織が長く現われないmasking(shield)tape

で飛白（かすり）状になって現われるもので，これを追柾といい，放射組織の長く現われる正常の柾目の場合を正柾といっている。
さらに年輪幅が一様で狭く，乱れず，春夏材の区別が明りょうなものは糸柾といわれる。

吹き付け塗装などの場合に，塗装してはいけないところに貼るもので，幅８～５０ｍｍの巻紙の片面に粘着剤をつけたものである。塗装後は静かにはがして粘着剤を吹きとる。紙テープのほかにビニルテープなども用いられる。

図２は木口面での木取り部分と柾目板の一例を模式図にしたものである。

マスク材
masking material
代表的なものにマスキングテープがある。マスキングテープはクレープ紙にちぢみ加工を施し，これに合成ゴム（ブタジエン・ア
クリルニトリル共重合ゴム，ブタジエン・スチレン共重合ゴム）または天然ゴムを含浸させ原紙内部にはさみこんだものである。幅４ｍｍ～５０ｍｍまで 16 種類がある。そのほか体質顔料に若干の結合材を加えで水性としたマスキングコンパウンドが用いられる場合もある。
以上のほかに，デザインの向上にともなって製品の形状も複雑となり，紙とテープだけでは処理ができなくなり，金属板を切りぬいたものや，電鋳によるマスクが用いられる場合もある。電鋳マ
スクは樹脂または金型を型材にして，銀鏡反応または導電ペイ
ントを塗ってメッキ槽に浸透して厚肉のメッキを施し，メッキ後塗装に必要のない部分をカットアウトして中の型をとりだし，マスクに当る部分を仕上げて型とするもので，主としてプラ- 265 -

日本塗装技術協会

スチックス製品などを塗装する際の塗り分けに用いる。

松やに
→ ロジン

マスチックペイント
mastic paint

まぶしさ

しっくいのように厚塗りできる塗料である。普通の塗料ではあglare

まり厚塗りできないが，たとえば特殊な用途，すなわち防音，遮

目に不快を感じさせるような過剰の明るさ （JIS Z 8105）。

音などのためには，厚塗りできる塗料を用いる。また，屋外のコンクリート面やれんが面などに用いられ，防水，水蒸気のしゃ断

摩耗試験用にも用いられる。バインダーとしてはアスファルト，コールター

abrasion test

ル，エポキシなどが用いられる。厚塗り用であるためにシリカ，アスベスト，スレート粉，そのほかの体質顔料を多く含み，高粘度，高不揮発分の塗料となっている。塗装はヘラやコテで塗りつける

摩耗抵抗の大小を示す試験。
摩耗試験には多くの種類があるが，塗料工業では落砂摩耗試験
機＊，テーバー摩耗試験機（Taber abraser），サウザランド摩耗

か，あるいは高圧縮比のコンプレッサーに取り付けたスプレーガ
試験器などが用いられるほか，実用的な試験機としては，道路
ンで吹き付け塗りが行なわれる。膜厚はふつう２～４ｍｍである
標識用塗料の検討に Hickson traffic paint abasion tester が，エが，厚いものは７ｍｍも塗られることがある。

マルション塗料の検討に Gardner wet-abrasion machine などの併用もおこなわれている。

マゼンダ色

一般に摩耗時間，摩耗回数，摩耗距離などを単位面積または長慣用色名，9.5 RP 3.0/9.0。
イタリア北部の町の名からきた色名といわれる，さえた赤紫

さで割った数値で表示されている。

色。

マラカイトグリーン
malachite green

マダーレーキ1） 慣用色名，3.5 G 4.5/7.0，トキツ邑ともいう。

→ アリザリンレーキ

2） 塩基性染料，トリフェニルメタン染料の一種。

松脂
rosin
松の樹から分泌された樹脂で，北米，仏国が主産地である。
芳香を有する透明黄色の樹脂でアセトン，無水アルコ一ルに溶解する。揮発性物質のテレピン油を 15～33％含有している。主成分は C20H30H2 のレジン酸，CnH2n-10O4 のコロフェン酸からなっている。

マリンペイント
marine paint→ ロジン

船舶用塗料のことであり，船の外舷あるいは上部構造に用いる塗料である。主として耐侯性，耐食性，耐洗浄性および光沢の末端基すぐれたものが用いられ，従来は油性系であったが，最近は主とterminal group
高分子物質の末端を占める基，末端の単量体のなかの活性に富む基をさすことも多い。この基は重合の進行の主役をつとめしてアルキド樹脂のような油性樹脂系塗料が多い。また，速乾性とするためにフェノール樹脂なども用いられる。

る。また分解物質の末端基を調べて研究の手がかりを求めるこまた，最近はビニル系の外舷塗料も用いられ，このほかに速ともある。高分子物質では末端基の不明のものが多いが，確実

乾性，耐水性，付着性などがあるため外舷水線用として塩化ゴに末端基であることが分り定量できるときは分子量も算出でき

ム，エポキシ系なども用いられている。

る。

松葉色

マルーン

慣用色名，7.5 GY 5.0/4.0。

maroon- 266 -

日本塗装技術協会

慣用色名，5.0 R 2.5/6.0，英和辞典ではくり色，えび茶色とあ利用される。

るが，一般色名ではくらいブラウンである。

マンガンオクチート（オクトエート）
丸形パタン

manganese octoate

スプレーパタンが円形をしているものをいい，一般に塗布面積

長油型アルキド樹脂塗料などの乾燥剤＊（ドライヤー）。

が小さいもの，棒状のものなどを塗装する場合には丸形パタンにして行なう。

オクチル酸（ジエチルヘキシル酸，合成オクチル酸）を酸根としている金属石けん。塗料用としてはマンガンナフテネートなど
ナフテン酸系に比べ，あまり用いられない。

丸はけ
円筒状に作られたもので，わが国ではあまり使われない。欧州

マンガンナフテネート

各国ではわが国の寸筒はけ＊と同様に用いられていて，毛材はmanganese naphthenate

豚毛が主である。粘度の高い塗料をのばして塗る場合に適す

ナフテン酸マンガン＊ともいう。乾燥剤＊の一種。

る。

マンガン紫
丸吹きスプレーガン→ ミネラルバイオレット

一般に汎用スプレーガンはパタン形状をだ円形から丸形まで調節できるが，丸吹きスプレーガンは丸形パタンしかできないもマンセル表色系のである。

Munsell system
ア メ リ カ の 画 家 で 色 彩 教 育 者 で あ っ た Albert H.Munsell

マレイン化油（1858～1918）が創始した表色糸。色の３属性を色相（Hue），明maleinised oil
乾燥性向上のために乾性油に 2～10％無水マレイン酸を 200～250℃に加熱しながら付加し，カルボキシ基をふやした合成乾性油である。無水マレイン酸を 10％以上用いるとゲル化の傾向が大きい。マレイン化により共役二重結合を生ずるためで，あまに油からしなきり油と類似のこう化性を有するマレイン化油，大度（Value），彩度（Chroma）で表わし，感覚的に等歩度になるようにした。色票は 1929 年に Munsell Book of Color として発表されたが，それをアメリカ照明学会で測定し，修正したものを修正
マンセル表色系とよび，JIS Z 8721（三属性による色の表示方法）
はこれによっている。

豆油からあまに油の乾燥性をもつマレイン化油を生ずる。

ミ

ペンタエリスリトールなど多価アルコールでエステル化して用いた塗膜は速乾性で耐水性，耐候性がよい。
セルローズ誘導体との相容性がよいので，ラッカーの可塑剤とみがき鋼板して用いることもある。

JIS G 3141，「冷間圧延鋼板および鋼帯」にあるプライト仕上げされたもので，なめらかに仕上げたロールで平滑仕上げされた

マレイン酸樹脂ものをいう。１種（一般用），２種（しぼり用），３種（深しぼり用）がmaleic resin

あり，調質区分として，焼なましのまま，標準同質，硬質に区別さポリエステル樹脂の一種でマレイン酸またはマレイン酸誘導れる。

体と多価アルコールの結合により作られる樹脂。

１～３種とも引張強さ（kg/mm2），伸び（％），エリクセン値，か

淡色固形でエステルガムにくらべ高融点でヤケが少なく耐候性，熱安定性がよい。マレイン酸と縮合する多価アルコールの種

たさ，曲げ試験，外観，標準寸法などが規定されていて，参考として化学成分などが記載されている。

類，および併用する脂肪酸の性質により異なる。たとえばグリセ
リンでエステル化したものはニトロセルロ－スと相容性がある。

みがき仕上げ

一例として色相 ＷＧ以上，酸価 25 以下，軟化点 120～130℃のものはラッカー，油ワニスに利用される。色相 ＷＷ～ＷＧ，酸価
150～180，軟化点 136～145℃のものはラックニス，速乾ニスに- 267 -

polishing
塗装の仕上げ方法のひとつで上塗り後塗面を細かいぺ日本塗装技術協会－パーでといで平滑とし，研摩材を用いてみがいて仕上げるもの→ 水洗式ブース

で，研摩材にはポリッシングコンパウンドやワックスが用いられ水色る。
そのほか最近ではあまり用いられないが，イボタ，イボタロウ，油aquaとの粉（種油ととの粉を練ったもの）角粉みがきなどがあり，金属

慣用色名，6.5 B 8.0/4.0。

研摩に用いられる青棒や白棒，ビカールなどのみがき材もバフ研摩の際には用いられている。

水可溶物
water soluble matter

見掛けの粘度樹脂や顔料に水を加えて煮沸した時に水に溶ける成分。

apparent viscosity

顔料の場合の測定方法には，JIS K 5101-1964 「顔料試験方①気泡または固体の浮遊物などを包含する液体について，一法」22「水溶分」がある。

様な組成を有するものとみなした場合のその液体の粘度をいう。
②非ニュートン流体においては，ずり速度 D とずり応力 S との間に比例関係が成立しないから，粘度の定義は不明確である。
しかし実用上は見掛けの粘変 ηα＝S/D が用いられている。η
αは非ニュートン流体ではすり応力 S およびずり速度 D の値によ

この方法は試料 5～25g を硬質ビーカーに入れ，水 250ml とともに５分間煮沸し，ろ過し，ろ液の最初の 50ml を捨て残りの中から 100ml を重量既知の蒸発ザラに取り，水浴上で蒸発乾固させたのち，105～110℃の乾燥器中で２時間乾燥させ，冷却したの
ち重さをはかって水溶分を算出する。

り変化する。

たとえば亜鉛華１号は試料約５ｇを採取し，水溶分の規格は0.1％以下，鉛白は試料約 25g 採取し，水溶分 0.5％以下となっ

見掛け比重

ている。

apparent specific gravity
原料の真比重ではなく，顔料を規定の容器に押し込まずに軽く入れた時空間の多い（かさ高い）顔料程比重が小さくなる。これ

水可溶形塗料を見掛け比重という。真比重が小さく，粒径の大きい顔料は見掛

water soluble paint, water born paint

け比重が小さい。

水溶性樹脂を用いて作った塗料である。塗料用樹脂は溶剤可JIS K 5101 顔料試験方法 17 比重で真比重の，また 18 カサ

溶形のものが多かったが，火災の危険，溶剤の大気中への飛散による汚染などのことから水可溶性，すなわち，水溶性樹脂塗料

で見掛け比重の測定方法を規定している。

が開発された。現在もっとも多く使われているのは水溶性の電着

みかん色塗料で，自動車などの鋼板のプライマーとして使用されている。

tangerine orange

また，最近は大気汚染公害がないということから，水溶性の上塗

慣用色名，5.5 YR 6.5/12.5，明るいオレンジである。

り塗料の開発も行なわれている。
→ 水溶性樹脂，水溶性高分子

ミクロン
micron

水希釈性塗料

長さの単位で，記号はμで表わされる。マイクロメートルの慣
water thinable paint

用名である。1μ＝10-6m＝10-3mm

水をシンナーとして使用可能な塗料のことである。水溶性ある
いは水分散性（エマルション）塗料のことをいう。

水洗い
脱脂，除錆などの化学的処理のあとで行なう工程で，水に浅水切り乾燥漬するリンス方式とシャワー方式がある。

金属の表面処理後の水切りやパテの水研ぎ後の乾燥をいう。

いずれにしても処理液や界面活性剤，汚れ，ごみなどを次工程に持ち込まないように注意する。

赤外線炉や熱風炉が多く使用される。

この水洗いがわるいとプリスターの原因にもなる。

水とぎ
水洗い式スプレーブース

water sanding- 268 -

日本塗装技術協会

研摩材に水をつけ，塗面をといで平滑にするため行なう研摩方法の一種で，水を潤滑材としているためカラミが少なくとぎ面がきれいである。ほかに付着力を向上させる目的もある。
研摩材には，耐水ペーバー，砥石，とぎ炭などを用い塗膜の各層にわたって行なわれる。

水分散性樹脂塗料
water dispersible resin paint
水可溶形と異なり，水中分散形の樹脂を用いて作った塗料で，エマルション塗料のことである。樹脂は親水性の基をもち，水和した形のコロイド物質であり，サスペンションを長期に保つために保護物質により保護されている。顔料は樹脂と異なり疎水性コロ
イドの挙動を示し，サスペンション形成のために，界面活性剤のミセル
micell(e)ような分散剤が使用され，いわゆるエマルションを形成している。
また酸化物顔料では，粒子の反発力のもとになる表面電位決定①数個から数十個の分子が分子間力で会合してできた親液コロ

イオンは H ，OH であるといわれている。そして無料により，そのイド粒子をいう。

等電点が異なるので，サスペンションを保つため顔料の等電点②界面活性剤溶液中に，ある濃度以上で生成する界面活性剤と塗料の pH を考慮する必要がある。一般に水分散性樹脂塗料

分子またはイオンの集合体をいう。

--

としては，ポリ酢酸ビニル，アクリル樹脂，スチレンブタジエン系が多く壁用，建築用塗料として用いられている。

密閉式引火点試験器
closed cap (flash point) tester

水引き研摩（ウェットサンディング）

開閉式引火点測定器（試験機＊）に対するもので，ＪＩＳでは K

wet sanding

2539-1969 石 油 製 品 引 火 点 試 験 方 法 （ タ グ 密 閉 式 ） ， K

素地研摩の一方法である。素材面の細かい打傷，引っかき傷，

2265-1973 石油製品引火点試験方法（ぺンスキーマルテンス式）

接着剤のしみ，導管周辺部のけばなどはドライサンディングだけがある。

では完全にのぞくことができないので，水引き研摩を行なう。

前者は引火点 80℃以下の石油製品に，後者は主として軽油，

この方法は異常状態にある素地に水分を与えて膨潤隆起させ，ただちに乾燥して隆起したものを研摩により切り取り，正常状態の素地面を作るもので，水をスポンジに含ませて材の表面をぬ

重油の引火点（この場合，航空タービン燃料油５号も含め 80℃
以下の可能性もあるものも含めて）測定に用いる．
試験方法の概要は，試料を試料カップに入れ，密閉用のふたらす時には，特に木口部や接合部に水を吸収させないよう注意

でおおい，―定速度で徐々に加熱してゆく。規定の大きさの試験して行なう。
水引き研摩をした素材はレイズグレーンなどの塗装上の欠陥炎を規定の温度上昇ごとに直接試料カップの中へのぞかせて，を生じないので，高級仕上げには必らずしておかなければならな試料の蒸気に引火する最低の温度を引火点として求める。 →い処理である。水は 50℃くらいの方が乾きが早く効果的である。

タグ密閉式試験器 → ぺンスキーマルテン引火点試験方法。

完全乾燥後新しいよく切れる研摩紙（♯240）で手みがき，またはスポンジやフェルトのパットを用いて研摩する。この場合注意することは，強い力を加えて研摩することは禁物で，研摩回数を多くして，軽く切り取るように研削することが肝要である。

作業所，工場外周に粉じんがある場合や塗面にわずかなゴミもきらう場合に用いる塗装ブースのこと。水洗ブースの背面をしゃ断

これは未研摩素地に直接行なうよりも，あらかじめ♯180 くらいでドライサンディングを行ない，次に♯240 で水引き研摩をした方がよい。２， ３の現象を模式図に示すと図のようである。

密閉形水洗ブース

し，作業者の背面，天井部分にフィルターを取り付け，清浄空気の流れをつくってゴミをシャットアウトする個室自然給気形があり，コンベアーによる塗装のとき，ブースの出入口を開放しなければならない場合，別途に給気ファンを設置し，個室ブース内にフレッシ- 269 -

日本塗装技術協会

ュエアーを入れることにより，ブース内を外気より若干プラス圧

マ ン ガ ン 紫 と も い う 。 無 機 顔 料 で (NH4)2Mn(P2O7)2 ま た は力として開放部からのゴミの侵入を防止する強制給気形がある。

Mn2(PO4)3 の組成。屈折率 1.67～1.75 で隠ぺい力は小さいが，耐光性・耐熱性・耐溶媒性・耐酸性がすぐれている。
耐アルカリ性が弱く，エマルション塗料や壁用塗料には使用できない。顔料の分散性もよくなく，色わかれ ＊を起こしやすい。白
色塗料のブルーインク＊や耐熱塗料，耐酸塗料の着色に使われる。

ミュリンス効果
Mullins effect
充てん剤を含む加硫ゴムが，伸長により軟化する現象をいう。
充てん剤含有加硫ゴムを伸長比λ＝L/L0 だけ引伸ばしてゆるめた後，同じだけ再伸長しても前と同じ応力-ひずみ曲線を描くことにならず，λ以下の第二の伸長ではゴムは大変軟くみえる。
Mullins 効果について

F.Bueche は充てん剤粒子間にまたがって付着しているゴムの網目鎖は，粒子間が鎖が真すぐになるほ
ど離れると切れるため，これらの鎖を失なった伸長後の弾性率はもとのゴムのそれより著しく低くなると説明している。

ミル
mill
塗料を作るときに顔料を樹脂中にこまかく分散させるために用いる摩砕機である。ボールミル，ロールミルなどがあり，それぞれ相応の条件下で使用される。

ミルスケール
mill scale→ 黒皮

ミネラルスピリット

ミルベース

mineral spirit

millbase, milling base

ミネラルターペン，ホワイトスピリットともいう。JIS K 2201-58

ミリングベース，ミリングペーストともいう。顔料にビヒクルを加工業用ガソリン４号に相当し，引火点 30℃以上，分留性状はえて顔料分散機（アトライター＊，ボールミル＊，サンドグラインダ

50%留出温度 180℃以下，終点 205℃以下と規定されている。

ーなど）で塗料化する時の顔料濃度の高いペーストをミルベース

市販品の性状は比重（20/20℃）0.78-0.81，屈折率（nD20゜）1.42と呼ぶ。
顔料分散機でビヒクル中に顔料を分散させた後，さらにビヒク～1.45，初留点 140℃以上。パラフィン系，イソパラフィン系の脂ルや溶剤を加えてかきまぜ混合し，適当な粘ちゅう度および顔肪族炭化水素系溶剤で，灯油＊とともに油性塗料や合成樹脂調料濃度に低下させて塗料とする。

合ペイント用溶剤として広く使用されている。
→ ミネラルターペン

ミロリーブルー→ 紺青

ミネラルバイオレット
mineral violet

ミロン反応- 270 -

日本塗装技術協会

millon’s reaction

化は，これらの発光体顔料とビヒクルを混練して作られるが，フェノール類，タンパク質の定性反応に用いられる。試料約

着色性の大きいもの，発光体顔料と反応するものは不適当であ

3cc にミロン薬液（水銀４ｇに濃硝酸 6cc を加え，長時間加温溶る。通常，樹脂としてはアルキド，アクリル，アミノ樹脂などが用解させたのち２倍（体積）の水でうすめたもの）1cc を滴下するといられる。また，溶剤としてはケトン，エステルなど発光体顔料を

白色沈殿を生じ，加熱すると沈殿は赤かっ色に変わるか，または溶解し赤色液となる。JIS K 5400-1970 塗料一般試験方法 8.12
溶剤可溶物中のフェノール類の定性はこの反応を応用した試験溶解させるもの，あるいは凝集をおこすものは使用できない。これらの塗料は安全標識，計器類，広告，装飾などに用いられる。

無機はく離剤方法である。

塗料は，一般に耐酸性は大きいが耐アルカリ性は小さいので，この性質を利用してアルカリ形の溶液をはく離剤とする。かせい

ム

ソーダを主体として炭酸ソーダや第３りん酸ソーダおよび界面活性剤が入っていて加温して用いる。老化塗膜のはく雄とスケール落しもできる。しかし，強アルカリのため取り扱いに注意して皮ふ

無機顔料に忖けないようにする。また，はく離後の水洗いを十分にしないとinorganic pigment
顔料＊の内，無機化合物を主体とした顔料。一般的性能として有機顔料に比べ，耐光性，耐候性，耐熱性，耐溶剤性，耐薬品

塗膜欠陥の原因となる。アルミ用にはけい酸ソーダを主体としたものが使用される。
→ はく離剤性がすぐれ，隠ぺい力が大きく，吸油量も小さいなどの利点もあるが，その反面，色調は鮮明でなく，着色力は小さく比重は大き

無極性溶剤

いなどの欠点がある。

→ 非極性溶剤

用途別には着色顔料と体質顔料 ＊ ，さび止め顔料 ＊ などに分類できるが，組成的に分類すると次のようになる。

無彩色
achromatic color
いろどり（色相）をもたない色。黒，白，灰色が無彩色である。
無彩色は色相をもたず，したがって彩度ももたないから，３属性によって表示する場含には，N（Neutral を意味する）をつけて，N
5.0/ のように記す。

無彩色スケール
無彩色を明るさ（明度）の順にならべたもの。明度のものさしとして用いる。value scale ともいう。

虫食い塗り
無機蓄光塗料

漆塗りにおける変わり塗りの一種である。中塗り研ぎをした塗

inorganic luminescent coating

面に黒漆または好みの色漆をやや厚い目に塗りタンポで叩いて無機の蛍光体を用いて作った塗料で，残光時間が長いもので凹凸をつくり，その上に籾殻をまきつける。乾燥後籾殻をはらいある。発光体としては硫化亜鉛，硫化カドミウムのような硫化物，おとし，炭粉でつやを消してから摺漆をして金銀箔を押し，梨子

マンガンで活性化した蛍光体，アルカリハライド結晶に活性体と地漆をうすく上塗りする。

してタリウムを微量添加するもの，また，ラジウム，トリウムのよう乾燥後，研炭で研ぎだすと，凹凸の高いところはすりはげて下な放射性の元素を硫化物蛍光体などに混入したもの，アルカリの黒または塗色をあらわし，また籾殻のとれたあとの低い部分に土類金属の硫化物としてのりん光顔料などが使用される。塗料

金銀箔がしずんで一見虫が蝕ったようにみえるところからこの名がある。金箔を用いたものを- 271 -

日本塗装技術協会

金虫食い，銀箔を用いたものを銀虫食いという。

無次元数
dimensionless number
重さ，長さ，面積，時間，力などやそれらを組み合わせた粘度，無水マレイン酸

速度，加速度などはいずれも次元（dimension）をもっている。質

maleic anhydride

量を M，長さを L，時間を T で示せば速度は LT-1，加速度は LT-2，
力は MLT-2，粘度は ML-1T-1 などである。これを適当に組み合わせると次元が相殺されて次元のない数になる。流動におけるレイ

白色斜方針状結晶で比重 1.50 前後であり刺激臭がある。エステル，ケトン，アルコール，エーテルなどに可溶であるが炭化水
素系には部分的にしか溶けない。
ベンゼンを酸化バナジウムなどの触媒の存在下で空気酸化し

ノルズ数（ρ：密度，υ：流速，η；粘度）などがその例で，流動の粘性項と慣性狽の比を示し，化学工学上重要な意味をもつ。無次元項には，上例のほか幾可的な相似を示す形て水に吸収させ脱水，精留して作る。無溶剤ポリエステルの製造の場合の不飽和二塩基酸として用いられるほか，アルキド樹脂製造の際の無水フタル酸の代わりにこの酸を用いると硬度が向状係数，伝熱におけるヌッセルト数，プラントル数，シュミット数な上する。規格として色数 100 以下，融点 5～54℃，純分 98.0%以どがある。

上などがある。構造を次に示す。

無水トリメリット酸
trimellitic anhydride
白色フレーク状で融点 166℃以上で，粉末は粘膜を刺激する。
アルキド樹脂の多塩基酸の原料として用いる。

無熱溶液

また，水溶性アルキド樹脂，長油性アルキド樹脂の製造に適

athermal solution

し，他の水溶性硬化剤と併用したり焼付塗料などに用いられる。
１，２，４トリメチルベンゼンの液相二段酸化によって作る。

混合熱すなわち溶解熱が 0 の溶液をいう。高分子溶液は，単位体積あたりの溶解熱がきわめて小さいから，無熱溶液ともみなされるが，溶質分子の大きさが，溶剤分子に比べてきわめて大きいという点が特長で，また，溶解のエントロピー増加が大きい。

無溶剤塗料（無溶剤型塗料）

無水フタル酸solventless coating

phthalic anhydride

従来の溶剤型塗料のように揮発性溶剤を含まない塗料であり，白色フレーク状結晶であり比重 1.527，融点 131℃，沸点

たとえば不飽和ポリエステル樹脂塗料，粉体塗料などが含まれ285℃でありアルコール，エーテルに可溶である。
オルソキシレンを五酸化バナジウム触媒の存在下で空気酸化る。不飽和ポリエステル樹脂塗料はフマール酸あるいはマレイン

し作る。アルキド樹脂，不飽和ポリエステル樹脂の製造に用いら酸により作られた樹脂を反応性の溶剤，たとえばスチレン，防除

れ る 。 乾 燥 は 油 性 系 よ り 速 く 塗 膜 は 光 沢 が あ る 。 JIS K

ビニル，メタクリル酸メチルエステルなどに溶解し，使用真前に4128-1970 には次のように規定されている。

重合触媒を加えて，溶剤として使用したこれらの反応性溶剤をも硬化させるものである。粉体塗料は常温で固体の樹脂を粉体化した無溶剤塗料である。 → 粉体塗料。
これらのほかに，ポリウレタン樹脂あるいはエポキシ樹脂の100％溶液型樹脂を用いた塗料がある。ポリウレタン樹脂では，湿気硬化型と触媒あるいは熱硬化型のものであり，エポキシも触媒あるいは熱硬化型のもので，それぞれ厚塗り用として床用塗装，電気部品の注型用など特種な分野で用いられている。

むら切り- 272 -

日本塗装技術協会

はけ塗りによって生じた，塗面の塗りむらをとることをいうもの

マンセル表色糸による明度はマンセルバリューという。JIS Z
8721 三属性による色の表示方法は，修正マンセル表色系を採である。

用している。その明度は理想的な黒を 0，理想的な白を 10 とし，
刺激値 Y との間に

紫色顔料

Y ＝ 1.2219V － 0.23111V2 ＋ 0.23951V3 － 0. 021009V4 ＋

10 数年ほど前までは，紫べんがら，ミネラルバイオレット(マンガンなど)，Bon-maroon M などごくわずかの種類の顔料が少量使用されているにすぎなかったが，現在では，モダンピグメント＊

0.0008408V5 の関係がある。

メカノケミカル反応に呼ばれる高級顔料の登場によって従来，黄～赤が中心であっmechanochemical reaction
た色相領域も拡大されて，かなり鮮明度の高い紫色原料が市販されるようになった。

機械的作用にもとづく化学的変化（化学反応）をいう。これは1934 年に Staudinger が「ポリスチレンをボールミル中で粉砕す

代表的なものにキナクリドン系＊の Cinquasia Violet R，チオイ＊

ると重合度が低下する」と発表したことにはじまったもので，ポリンジゴ系 の Cromophthal Bordeaux R, Vat Red Violet MR，なマーに働く機械的作用と化学的変化との関係を考察する分野とどがある。

して mechano 一 chemistry という言葉も使われている。

紫群青

メタクリル酸methacrylic acid

ウルトラマリン＊（群青）の中で赤紫味の強い群青。群青は粒子が細かい（３μ以下）と青味となり，粒子があらくなると赤味が強くなる（5μ～20μ）。また群青を製造時に温度が高すぎると赤味の群青が得られ，これをさらにかせいソーダとともに加熱すると
紫群青となる。

無色透明の融点 16℃，沸点 162℃の液体で，水またほとんどの有機溶媒に可溶である。二重結合による重合性，付加性，カルボキシル基による一塩基性有機酸の性質をもっている。アル
キド樹脂の変性に用いられ光沢，耐候性などがすぐれる。熱硬メ

化性アクリル樹脂にメタクリル酸の少量を共重合させると付着性，相溶性の改良となる。このほかビニル，ビニリデン，ジエン系など

明順応の単量体と共重合させ各種の性能向上に役立つ。
light adaptation
ふつうの明るさにおけるスイ状体のみが働く場合の輝度順応。

メタクリル酸エステル（JIS Z 8105）平易にいえば，明るい状態に目がなれて，スイ状

methacrylate ester

体で見えるようになることである。

構造として CH2＝C(CH3)COOR の形をとり R がメチル基，エ
チル基，プロピル基などと変わる。

明所視

塗料用アクリル樹脂の主成分であり，エステルのアルコールのphotopic vision

種類により大きく性質が変わり直鎖アルコールではカーボンの数

視細胞にはスイ状体とカン状体の２種があり，前者は明るい所の増加により柔軟となる。

で働き，色をよく弁別できるが暗い所では感じない。後者は暗いアセトンとシアン化ソーダからアセトシアンヒドリンを作り，これ所で働くが，色は弁別しにくい。おもにスイ伏体が働いているように硫酸とアルコールとを作用させエステル化して作る。レッペ法

な視覚の状態を明所視という。

でアセトンとアセチレンからも作る。

メタクリル酸樹脂

明度

methacrylate resin

lightness

メタクリル酸エステルの共重合物で無色，無臭でケトン，ハロ

物体表面の反射率が，ほかのものに比べて多いか，少ないかを判定する視知（感）覚の属性を，尺度化したものを明度という。

ゲン化炭化水素などに溶ける。高エステルほど脂肪族系炭化水
素に可溶となり硬度も低くなる。

（JIS Z 8105）- 273 -

日本塗装技術協会

各種樹脂との相容性もあり耐水性，耐薬品性に富む。

散し独得の輝きを発する。主に乗用車，家庭電化製品などの塗この系でメチルエステル樹脂がもっとも広く利用されこの膜は装に用いられる。

無色，耐熱性があり，この特長を生かし耐化学薬品性などにほかの樹脂と併用される。

このメタリック塗装は，なめらかな肌になりにくく，色むらやスジがでやすく，場合によってはハンマートン様な模様になる。各種の塗料のなかではメタリック効果が大きくエローイングがないな

メタクリル酸メチル（メチルメタクリレート）

ど，アクリル樹脂塗料がもっとも適している。

methyl methacrylate

メタルフィルター
吹き付け塗装に用いる圧縮空気を清浄するために使用する。
無色透明の芳香性ある液体，沸点 101℃，比重 0.994 で水に微細な金属粒子を焼結して円筒形などに成形したもので，用途

微溶，有機溶媒に可溶である。二重結合をもち重合性，付加性
によってメッシュを選んで使用する。
がある。アセトンに青酸を反応させて生成するアセトシアンヒドリ
ンに濃硫酸を作用させてメタクリルアミド硫酸に変え熱分解させ，メチルアルコール

生成するメタクリルアミドを加水分解すると同時にメチルアルコー
methyl alcohol, methanol

ルでエステル化して製造する。なおこのエステルの重合物は軟化点 125℃で無色透明である。ニトロセルロースと併用し，非黄変性のアクリルラッカーを作ったりアクリルアミド，スチレンとの共CH3OH

メタノールともいう。低沸点のアルコール系溶剤。沸点 64.6℃，
比重(15/4℃)0.798 以下，引火点 10℃(密閉)，16℃(開放)，発火点 385℃，爆発限界は下限 5.5vol％，上限 37vol％，許容濃度

重合物は黄変性がなく耐薬品性にすぐれでいる。

は 200ppm であるが単独で取り扱うときは毒物および劇物取締法による劇物に相当する。

メタノール

速乾性ニスの溶剤，リムパー，ラッカーシンナーなどの溶剤と→ メチルアルコールして使用される。

メタリコン
メチルイソブチルカルビノール→ 金属溶射→ 第二ヘキシルアルコール

メタリックエナメル
メチルイソブチルケトン

metallic enamel

methyl iso-butyl ketone (MIBK)

クリヤーあるいは着色エナメルにアルミニウム粉を混合し，塗膜形成後に金属的な輝きをうる塗料である。ラッカー，熱硬化型

CH3COCH2CH(CH3)2

アミノ‐アルキド樹脂塗料などに，アルミニウム粉を一定量混入し，ケトン系溶剤。ショウノウのような芳香がある。比重 0.8004～

攪拌混合して作られる。昔はアルミニウム粉を使用していたが，0.8017(20℃)，沸点 115.9℃，引火点 15.6℃ (密閉)，24℃(開現在はほとんどペースト状になっている。ノンリーフィング型のア放)，発火点 458℃，爆発限界は下限 1.34vol％(50℃)，上限

ルミペーストが使用され，アルミ粒子も微粉，中問，あら目のほぼ

8.0vol％(100℃)，消防法の危険物第４類第１石油類に属し，ま３段階に分けられている。ノンリーフィング型のアルミペーストはた溶剤蒸気の許容濃度は 100ppm である。

表面には浮かずエナメルによる着色塗膜の中にあってメタリック

蒸発速度はメチルエチルケトンよりややおそい，メチルエチルの輝きのある着色塗膜を形成する。一般に美装用として高級仕ケトンと同様，ラッカー(硝化綿ラッカーやアクリルラッカー)，エポ

上げ品に用いられる。

キシ樹脂塗料，塩化ビニル樹脂塗料の溶剤として使用されるほか，焼付型アミノアルキド樹脂塗料用溶剤としても用いられる。

メタリック塗装

規格は JIS はないが，ASTM D 1153-1972 がある。

metallic coating
ラッカー，メラミン，アクリル樹脂などのワニスにノンリーフィン

メチルエチルケトン

グ形アルミ粉または黄銅粉を 5～10％混合したメタリック塗料を吹き付け塗装することで，これらの金属粉が塗膜の中，下層に分- 274 -

methyl ethyl keton （MEK）
CH3COC2H5

日本塗装技術協会

ケトン系溶剤。アセトンに似た臭気がある。引火点－7℃（密メチレンクロライド閉），－5.6℃（開放），発火点 515℃，爆発限界は下限 1.8 vol％，→ 二塩化メチレン

上限 11.5vol％，消防法危険物第４類第１石油類に属し，また溶剤蒸気の許容濃度は 250ppm である。

メチレンブルー

蒸発速度が早いので自然乾燥型の塗料，ラッカー（硝化綿ラッmethylene blue

カー，アクリルラッカー）やエポキシ樹脂塗料，塩化ビニル樹脂
塗料用溶剤として使用する。

鮮明で染着性もよいが耐光性が劣る。塗料には水性ステインや

なお，JIS K 1524-1963 メチルエチルケトン（工業用）では比重，沸点について次のように規定している。
0.805～0.807

初留点 ℃

79.0 以上

乾80.5 以下

点 ℃

アルコールステインの着色に用いられる。また，けい光染料として赤味の強いけい光を発する。なお，規格では試薬が JIS K

比 重（20/20℃）

蒸留試験

ジメチルアニリン誘導体より作った純青色の塩基性染料。色が8897 に，工業品が JIS K 4329 に規定されている。

初留点から乾点までの留出量 容量％

97 以上

メッシュ
メチルエチルケトンペルオキシド

meshmethyl ethyl keton peroxide

ふるいの網の目の大きさを表示する単位。

メチルエチルケトンパーオキサイド，過酸化メチルエチルケト

標準ふるいによって粉体の粒度を表わすのにも用いられる。

ンともいう。代表的な有機過酸化物。不飽和ポリエステル樹脂塗

日本では，方形網目の一辺の畏さをμm で表わした日本工業＊＊

料 の硬化触媒（硬化剤 ）として，またそのほかの塗料用樹脂製規格が制定されている。

造の際の重合触媒として使用する。
市販品の一般性状は，外観無色透明の液体。組成（メチルエ

メトアセテート(酢酸３-メトキシブチル)

チルケトンペルオキシド約 60％，ジメチルフタレート約 40％），活

methoxybutyl acetate

性酸素量 11.0 以上，引火点 58℃以上（開放式），溶解性はケトCH3COOCH2CH2CH(CH3)OCH3ン類，エ－テル類，アルコール類に可溶，トルエンに難溶，水，脂

温和なエステル臭をもつ無色透明な液体である。沸点 166～

肪族炭化水素に不溶｡

176℃で各種合成樹脂系塗料の高沸点溶剤として用いられる。
メタノールとクロトンアルデヒドとを縮合させたのち，水添して３-メ→ 促進剤

トキシブタノールとしこれを酢酸でエステル化して作る。

メチルカルビトール
メトキシフェノール

→ ジエチレングリコールモノメチルエ－テル

methoxy phenol， guaiacol

メチルセルロース

特異臭のある結晶で融点 32℃，沸点 205℃で，ナイロンなど

methyl celluloseの良溶剤である。ブナの木のタール中に多量に存在するが，ピロ

セルロース分子中のＯＨ基を部分的にメチルエ－テル化したカテキンなどから合成される。

もので，市販品は通常エ－テル化度 1.4～2.0 で白色，無味，無臭の粉末である。水溶性のものはメチル基が２個あり塗膜は薬品性に富む。トリメチルセルロースは有機溶媒に可溶性となる。水性塗料の原料，エマルションの増粘剤などに用いられる。

目止め
fillering

メチルセロソルブ

目止めは，着色の補色を兼ね，木理（導管）を充てん→ エチレングリコールモノメチルエ－テル- 275 -

日本塗装技術協会

して平滑な下地面をつくるとともに，塗料の吸収をおさえ，塗装

朱，チタン白などが用いられ，油性目止め着色材には種ペイント

仕上げの完全を期するため行なうものである。

や黒ワニスなどが用いられる場合もある。

目止めは木材塗装にとってはきわめて重要なもののひとつであるが，どんな材種にでも目止めをするというのではなく，材種に目はじき仕上げよっては目止めのいらないものもあり，また，目止めを施すことに木材の持っている自然の美しさをそのままの姿で仕上げようとい

よって，素材の持味（材感）をそこなうこともあるので，その取り扱いについては十分なる注意をはらわなければならない。

うことにある。そのため一般には着色や，目止めは行なわないが，行なってもごく軽くし，塗膜も材面につくらせず材中に浸透させて組織を固めるといった手法をとる。したがって材の欠点がそのま

目止め機

ま現われるから，生地調整を完全にし，また，よい材質を選択す

ロールによって目止め剤を塗布するもので，目止め剤の中にる必要がある。

ロ－ルの下部が漬かるようにし，回転させることによって目止め剤をかき上げ木材の表面に塗り付けるものである。

メラミン樹脂melamine resin

目止め剤

メラミンは 2,4,5‐トリアミノ‐1,3,5‐トリアジンなる６員環構造を有→ 充てん剤し，三つのアミノ基がメチロール化される。普通，メラミン１モルに→ 水性目止め剤

対し，ホルムアルデヒド３～５モルを混合し，アンモニアまたは炭酸ソーダのような弱アルカリを触媒とし 80℃前後で反応させ適

目止め材

当なところで反応を止め生成物を分離し作る，さらにブタノール

filler
目止め材は，通常体質顔料と結合材，着色材料の３つからなりなどでブチルエーテル化して用いることが多い。尿素樹脂と比較たち，体質顔料は木理を充てんし，着色材はこれに色つけを施し，した場合耐水性，耐薬品性などすぐれている。アルキド樹脂など結合材は充てんした体質顔料を相互に付着させる役目をしていの架橋剤として 10～30％程度併用し塗科として用いられる。

る。
これに用いる結合材や溶剤の種類によって，水性目止めと油

メラミン樹脂塗料

性目止め，合成樹脂系などの目止め材に分れ，ウッドフィラーとmelamine resin coating称する市販品もある。

メラミﾝ樹脂は，下のような構造をもつメラミン１モルに対して，ホ

体質顔料には，目づまりがよくて作業のしやすいものを選ぶこ

ルムアルデヒド４～６モルを NH2 基にとが大切で，一般には砥の粉，バライト，胡粉硫酸バリウム，クレー粉，アルミナ，シリカ，珪藻土などが用いられている。
結合材は，水性目止めと油性目止めによって異なり，水性目
止めには古くは糊．ニカワなどが用いられていたが，現在では酢酸ビニールのエマルションが用いられている。
油性目止めには，ゴールドサイズ，コーパルワニス，ボイル油，
フタル酸樹脂ワニスなどの油性系の塗料を小量添加する。その割り合いは作業性，乾燥時間などを堪案して定める。稀釈材に反応させメチロールメラミンを作り，このメチロ－ル基の縮合などによって樹脂化される。しかし，このものは有機溶剤に対する溶解性と樹脂に対する相容性がないため，ブタノールなどのは通常塗料用シンナーといわれているミネラルスピリットを用いアルコール類を用い，酸性触媒下でエ－テル化する。特に，アる。
ウッドフィラーには，結合材にゴールドサイズやフタル酸樹脂
ワニスを用いたものと，最近の新しいものにはポリウレタン系の

ルキド，アクリル樹脂に相容し，熱硬化型のメラミン樹脂塗料が作られる。メラミン樹脂は，ブチルエーテル化されても多官
能性樹脂で反応性に富み，アルキド樹脂とは比較的低温(120

合成樹脂を用いたものもある。
着色材には，水溶性，油溶性などの染料や顔料が用いられ，顔料にはアンバー粉やカーボンブラック（松煙，油煙）紅柄，陽紅～140℃)で反応し，じん性があり，耐水性，耐薬品性，耐熱性，耐候性がすぐれた塗膜を形成する。自動車の外装用を主- 276 -

日本塗装技術協会に，性能がすぐれているために広範な用途をもっている。

要がある。

綿実油

木材組織
wood tissue

cotton seed oil

木材の断面に対して用いられるもので，木材を構成する要綿の種子（含油量 15～25％）から圧搾法，抽出法で採取

素，細胞の大きさ，性質についての全般のことを表現するのにする。主産地 は米国 で，原油は黒色 でアルカリ脱酸 ，精製で用いる。

除 く。主 成 分 はオレイン酸 ，リノール酸 のグリセリドで常 温 で析出している、けん化価 190～197，よう素価 105～120 で食

木材防腐剤

用 ，石 けんなどに利 用 される。塗 料 としてはアルキド樹 脂 の微生物(カビ)などによる木材の腐食を防ぐのに用いる。クレ

変性に用いられる。そして塗膜の保色性については脱水ひまオソート油は古くから用いられている防腐剤で線路のまくら木

し油 ，大豆油 変性 のアルキドよりすぐれているが，ひまし油 ，や木製の柵や塀に塗装されている。悪臭があり，茶褐色に汚やし油のそれに比べて劣る。乾燥性は乾性油のあまに油，半染するのが欠点である。
塗料中に添加する有機系木材防腐剤には，フェノール類(ペ

乾性油の大豆油変性アルキド樹脂に劣る。

ンタクロルフェノール，テトラクロルフェノール，クロニトロフェノール)，ナフテン酸塩(ナフテン酸銅，ナフテン酸亜鉛)，有裁す

モず化合物(トリブチルすずオキシド，トリフェニルすずアセテート)，クロルナフタリン類(トリクロルナフタリン)，キノリン(８‐オキシキノリン銅)が，無機系木材防腐剤にはフッ化物(NaF)，ひ素

網状化重合体化合物(Na2AsO4)，クロム化合物(K 2Cr2O7 ･2H2O)，ホウ素化

network polymer
三 次元的 に網 状に結 合 した重合体 で，２個 以上 の官 能 基をもった単量体を重合させ，官能基の間を橋かけ結合で連結合物(H3BO3)，銅化合物(CuO，CuSO 4 ・5H2O)，亜鉛化合物(ZnCl 2)などがある。
→ かび止め剤すると得られる。この網状結合は重合反応の間に形成されることもあるし，ゴムの加硫あるいは橋かけ型塗料の硬化のよう木船舶底塗料に後で高分子間に橋かけして形成されることもある。また，エ

木造船の船底は鋼船に比してさびの発生のような腐食はな

チレン‐プロピレン共重合体のように官能基をもたないものでいが，海中生物たとえばフジツボ，セルプラ，貝類による船底も，熱 または過 酸 化 物 で処 理 して反 応 部 分 をつくり，放 射 線

汚損がある。また，とくにキクイムシ，フナクイムシ，キクイモドキのような動物が船底に穴をあけてせい息し，木船の寿命をで橋かけさせて網状化重合体とすることもある。

いちじるしく短縮する。防御方法としては木船舶底塗料を塗る方法が有効で，かつ経済的である。

木材下地用ラッカー

木船舶底塗料は毒物として亜酸化銅を含み，JIS K 5632 では

木 材用塗料 としては，ラッカーが多 く用いられ，また，下 地
塗料 もラッカーが用 いられている。下 地塗料としてはウッドシ

銅の含有量の多いものと少ないもので，Ａ，Ｂ２種の規格がある。（油性船舶用塗料参照）

ーラー，サンディングシーラーなどがある。ウッドシーラーは下塗り用として用いられ，木材表面は多孔質であるため塗料のビヒクルとしては油性およびビニル系があり，塗装回数，塗装量などは次のとおりである。

吸 込みが多 いので，吸込 みと目やせ防止 として塗装 される。
ウッドシーラーを塗装してから中塗りとしてサンディングシーラ
ーを塗布する。サンディングシーラーは面の平滑性をうるために透 明性 のある体 質顔 料 あるいは金 属 石 けんを含 み，厚 塗りができると同時に乾 燥後 ，サンドペーパーで研摩可能 な状

塗装方法は態になっている。このように木材特有 の下地塗料を用 いて調新造船のとき，塗面に到着しているじんあいを除去し，板の整し，上塗り塗料を塗って仕上げる。木材塗装は下地の調整

合 わ せ目 な ど は パ テ 付 けす る 。 くぎ ，び ょ う なが不十分であると仕上りが悪くなるので，注意して塗装する必- 277 -

日本塗装技術協会

どの金属部分はあらかじめ鋼船用船底１号塗料で塗装する。木称がつけられているが，その中から代表的なものを２，３記すと，船船底塗料は上記の回数で塗装し，油性系では 10～24 時間，

1） 玉杢：円環を連ね，またはうず巻いたような様相ビニル系では 24 時間～７日間前後で進水する。

の紋理。

塗替え船のとき，海岸の砂浜に船を引揚げるか，上架，入渠し

2） 波状杢：広葉樹材の縦断面にしばしば見られる。

船底の付着物を完全に除去し，船底をワラ火などで焼き，キクイ
層階状配列に起因する波状絞で，特に柾目面

ムシなど焼き殺し，船底を十分乾燥して木船船底塗料を上記の上ではしわの寄ったような様相を現わす。

要領で塗る。

3） 鳥眼杢：木繊維の配列の偏寄によって，部分的に

木材用速乾ニス

よじれた異常組織に起因し，外観状は円錐状

コーパルをアルコールに溶解したもので，セラックの代用品との凹みが生じているかのようにみえる。

して安価な木工製品の塗装に用いられる。また，コーパルにロジンを加えた組成で，アルコールとベンゼンに溶解したものも出廻

木ろう（日本ろう，ハゼろう）っている。これら天然樹脂類は塗膜の性質や耐久性があまりよく
japan wax
ないので，ラッカーの主成分であるニトロセルロースに多量の合ハゼの木の実から圧搾法により採取する。主成分はパルミチ

成樹脂，たとえばロジンマレイン酸樹脂などを配合して作った，
いわゆる合成速乾ワニスと称するものもある。これは低粘度，高不揮発分の塗料で，塗装すると光沢と肉持ちがよいこと，そしてン酸ブリセリドでそのほかオレイン酸のグリセリドより成り，エーテ
ル，ベンゼンに溶ける。ろうそく，つや出し剤の原料となる。

速乾性であるため多く使用されている。また塗料の価格も安いが，塗装後経時とともに黄変性があり，また，ひびわれを生ずるなど

モダン・ピグメントの欠陥はある。

modern pigment
アゾ系＊顔料を中心とする有機顔料は無機顔料に比べて色が木理

鮮明で着色力もある反面，耐候性（耐光性），耐溶剤性などが劣figure
木材を構成する細胞要素は種々の配列様式，方向を持っている欠点があった。それらを改良するために，
1） 従来のアゾ系，フタロシアニン系顔料に置換基を導入した

るので板の表面に複雑な模様があらわれる。これを木理（木目）という。木理はまた年輪幅の広狭で杢の意味に用いられることもり，分子量を増大させる。
2） 新しい化学構造の顔料の開発ある。いくつかの木理について説明すると，
1） 木理の均一，不均－：年輪幅が一様であるか，まが行なわれた。これらの新しい高級顔料をモダンピグメント（特にた春夏材の区別が不明りょうな材と明りょう

後者を）と呼んでいる。

な材との区別にも用いる。

1）では分子量の多いモノアゾ顔料，縮合形アゾ顔料 （縮合ジ2） 木理通直：樹幹の繊維がすべて幹軸に平行していスアゾ顔料がある。分子量の多いモノアゾ顔料，いわゆるカップ

るとき，または繊維方向に平行に製材された
リ ン グ 形 ア ゾ 顔 料 の 一 例 と し て Permanent Rubine FBH

場合を意味し，普通には目が通るという。

（Hoechst 社西独）をあげる。

3） 斜走木理：組織が軸方向に対して平行でないもの，または製材製品の場合にその長軸に対して平行でないものをいい，目切れとも呼ばれる。
4） 交錯木理：材の相隣接する層が互いに方向を異にして，らせん状に繊維の傾斜を有するもの
で，加工の際逆目を生じやすい。
また，組織の交錯や射出線の配置、年輪の走り方，着色などに

また縮合形アゾ顔料には Ciba-Geigy 社より市販されている

よって木材面に現われる美しい文様を構成する木理を特に紋理Chromophthal 顔料がある。一例として Chrom‐ophthaI Red のまたは杢という。これは材面に現われる文様の形状により種々名

構造を示す。

- 278 -

日本塗装技術協会

化 する方 法 であり，脂 肪 酸 法 と異 なり脂 肪 酸 基 がグリ
セリンの第 一 級 アルコール基 についた樹 脂 ができる。
２)ではキナクリドン顔 料 ＊，イソインドリノン顔 料 ＊，パ

脂 肪 酸 法 で作 ったワニスにくらべ石 油 系 炭 化 水 素 のット系 原 料 ＊(アンスラキノン系 ＊，チオインジゴ系 ，ペリ許 容 量 が大 きい。また乾 燥 塗 膜 は粘 着 性 がある。しかレン・ペリノン系 ＊)，ジオキサジン系 顔 料 中 などがあし，長 油 性 になると相 違 は少 なくなる。

る。

モノマー
→ 単量体

木工用塗料
木 材 は塗 装 上 から見 て金 属 と異 なった素 材 であるから，塗 装 目 的 ，塗 料 の種 類 など大 いに異 なっている。

モノマー反 応 性 比→ 単量体反応性比

まず家 屋 などの外 部 用 塗 装 では，木 材 の老 朽 化 ，損
傷 ，汚 染 などを防 止 するため，金 属 などのように錆 の発 生 に対 処 するプライマ－などは使 用 されないが，湿モリブデートオレンジ（モリブデンオレンジ）
molybdenum orange; molybdate orange

気 ，吸 水 ，かびの発 生 などを考 慮 した塗 料 で瀝 青 質

クロムバーミリオン＊と同 じ。ただし，色 調 の黄 味 のも

塗 料 ，長 油 性 アルキド，油 性 ペイントなどのハウスペイ
ントが用 いられる。また，木 材 は，吸 湿 ，乾 燥 を繰 り返し素 材 の寸 法 の狂 いなど生 ずるので，これの防 止 にものをモリブデートオレンジ，赤 味 のものをモリブデートレッ ド （ モ リ ブ デ ン レ ッ ド ） と 呼 ぶ 。 PbCrO4 ・ PbMoO4 ・
PbSO4 の組 成 の内 ，PbMoO4 の量 が多 いほど赤 味 と塗 装 される。
家 具 ，調 度 品 など木 工 製 品 が多 く出 廻 っているが，なる。

これらにも塗 装 される。耐 候 性 は大 きく要 求 されないが，
色 彩 ，光 沢 の程 度 ，模 様 ，平 滑 性 ，立 体 感 ，好 感 触

モリブデンレッド→ クロムバーミリオン

性 が要 求 される。特 にこれらの塗 装 では，木 材 は塗 料の吸 込 みが多 いので，目 止 め剤 ，シーラーなどの下 地
塗 料 が使 用 される。また，木 材 は自 然 の色 ，木 目 など
を生 かした塗 装 法 も多 いが，着 色 もあり，木 材 独 特 の
染 料 系 着 色 剤 が用 いられる。木 目 が深 い被 塗 面 を塗装 するときに，面 の平 滑 性 をうるためサンディングシー
ラーが用 いられ，平 滑 ，好 感 触 な塗 面 を形 成 する。上塗 り塗 料 としては，ラッカー，速 乾 ワニス，油 性 ワニスなど用 いられているが，高 級 仕 上 げにはラッカー，ポリエステル，ポリウレタン樹 脂 塗 料 も多 く使 用 されていモンモリロナイト
montmorillonite
帯 黄 白 色 の 微 粉 末 （ 0.5 μ 以 下 の 不 安 定 形 薄 片 ） で
比 重 1.7～1.8，微 弱 ア ルカリ 性 。コロ イ ド 性 含 水 ケイ
醸 アルミニウム。モンモリロナイトに表 面 処 理 を行 なったものは，顔 料 の沈 降 防 止 ，塗 料 のコンシステンシ－の調 節 ，塗 装 時 のだれ（たるみ）防 止 など塗 料 用 添 加剤 として利 用 される。
→ ベントナイト， → 有 機 ベントナイト

る。

ヤ

モノエタノールアミン
山羊毛→ ジエタノ－ルアミン

中 国 産 の山 羊 毛 のことで，馬 毛 についで多 く使 われ

モノエチルアミンる。背 毛 ，胴 毛 ，足 毛 ，あご毛 の各 分 野 が用 いられる。
胸 毛 は軟 かいので染 料 用 はけに用 いられ，そのほかの→ アルキルアミン

毛 は水 性 塗 料 や酒 精 ワニス用 の筋 かいはけなどに使

モノグリセリド法

われる。

monoglyceride process
アルキド樹 脂 の合 成 法 として脂 肪 酸 法 とモノグリセ

ヤ キ杉 仕 上 げ

リド法 とがある。本 法 は油 と多 価 アルコールとをエステ
ル交 換 してグリセリド混 合 物 を作 り，さらに多 塩 基 酸 あ

針 葉 樹 材 の 杉 を 用 い で 独 特 の 方 法 で 仕 上 げ るも の で ，その方 法 はトーチランプあるいはバーナで表 面 を弱 く焼

るいは必 要 に応 じて多 価 アルコールを加 えてエステル- 279 -